Dissoziation der Silikatschme'.zen. 327 



Überhaupt eine allmählich sich umbiegende Kurve. Es scheint 

 also, daß die genannte Formel hier nur für ein Tem- 

 peraturgebiet gilt, welches nicht in der Nähe des 

 Schmelzpunktes liegt. 



Resultate. 



Wie aus vielen Versuchen hervorgeht, wird sowohl in 

 festen Körpern wie in Schmelzen Elektrizitätsleitung beob- 

 achtet. Beim Übergange vom festen Zustand in den flüssigen 

 wird die Leitfähigkeit stark vergrößert; doch ist bei Tempera- 

 turen, welche sich in der Nähe des Schmelzpunktes befinden, 

 auch im festen Zustande noch Leitfähigkeit wahrnehmbar, 

 wobei die Leitfähigkeit — Temperaturkurve entweder einen 

 Knick oder auch einen Sprung zeigen kann. Ein allmähliches 

 Umbiegen der Kurve ohne Knick findet beim Übergang aus 

 dem flüssig isotropen Zustand in den amorphen oder starren 

 isotropen Zustand ein und auch bei Stoffen, welche halbglasig 

 erstarren, zeigt die Kurve eine Abrundung. 



Im allgemeinen besteht die Kurve, wenn die Leitfähigkeit 

 im festen Zustand und im flüssigen beobachtet wird, aus zwei 

 Teilen, von denen der erste von zirka 200° unter dem Schmelz- 

 punkte bis zu diesem nahezu vertikal, der zweite, welcher der 

 Leitfähigkeit im flüssigen Zustand entspricht, nahezu hori- 

 zontal ist. Daraus ergibt sich auch der Unterschied im Tem- 

 peraturkoeffizienten für beide Teile; im ersten Teil ist er 

 enorm groß, im zweiten Teile geringfügig. Wie sich die Kurve 

 bei niederen Temperaturen von 0° bis etwa 1000° verhält, 

 läßt sich nicht genau bestimmen, da die Widerstände bei 

 krystallisierten Körpern derart groß sind, daß eine Messung 

 entweder nicht angeht oder zu ungenau ausfällt; nur bei 

 Gläsern läßt sich behaupten, daß die Kurve langsam ansteigt. 



Aus dem Beobachtungsmaterial geht nun hervor, daß der 

 Sprung oder Knick in der Kurve nicht immer mit dem Schmelz- 

 punkte, der aber bei Silikaten ohnehin kein so scharfer ist wie 

 bei anderen Salzen oder bei Metallen, genau zusammenfällt, 

 sondern oft über ihm liegt. Was die Leitfähigkeitszahlen für 

 die einzelnen Silikate anbelangt, so sind die Unterschiede 

 keine sehr großen und die Werte an und für sich wohl infolge 



